38 Karsten über die Veränderungen 



0,081 Procent gefunden. In 100,000 Theilen jenes Eisens befinden sich 

 also 81 Theile Wismuth, welche auf die Festigkeit des Eisens keinen Ein- 

 flufs gezeigt haben. Ob gröfsere Beimischungen der Festigkeit des Eisens 

 nachtheilig werden, waude noch näher zu untersuchen sein. 



5. Eisen und Blei. , 



Sowohl bei einem Zusatz von 1 Procent Blei, als auch bei der Wie- 

 derholung des Versuches mit 1 Procent Glätte, statt des Bleies, zeigte sich 

 das Eisen im Frischhecrde sehr gutartig, mid verhielt sich auch später, bei 

 den mit demselben vorgenommenen Prolien, eben so wie das gute und feste 

 Stabeisen, welches beim Verfrischen ohne Zusätze aus dem Roheisen immer 

 erhalten ward. Das Stabeisen zeigte bei der Analyse nicht eine Spur eines 

 Bleigehaltes, und es scheint daher, dafs sich das Blei, wenigstens auf solche 

 Weise angewendet, mit dem Eisen gar nicht zu verbinden vermag. 



6. Eisen und Zink. 



Auch dieser Versuch ward in doppelter Art angestellt, indem das 

 eine mal ein Zusatz von 1 Procent Zink, xmd das zweite mal ein Zusatz von 

 1 Procent Zinkoxyd ziun Roheisen gegeben ward. Das erhaltene Stabeisen 

 zeigte sich von demjenigen, welches aus dem Roheisen ohne Zusätze erfolgt, 

 gar nicht verschieden. Es hatte von seiner Festigkeit nichts cingeliüfst. 

 Ein Zinkgehalt liefs sich aber auch in diesem Eisen nicht auffinden, und es 

 ist deshalb sehr wahrscheinlich, dafs sich das Zink mit dem Eisen unter 

 solchen Umständen, wie sie im Fi'ischheei-de statt finden, nicht verbindet. 



7. Eisen und Kupfer. 

 Das Stabeisen, welches durch einen Zusatz von 1 Procent Kupfer zu 

 dem zu verfrischenden Roheisen erhalten ward, zeigte eine etwas, wenn 

 gleich nicht bedeutend, geringere Festigkeit, als das Stabeisen aus dem Roh- 

 eisen ohne Zusätze gewöhnlich besafs ; vorzüglich aber schien die Schweifs- 

 barkeit durch den Kupferzusatz vermindert worden zu sein. Die Analyse 

 zeigte, dafs das Stabeisen 0,286 Procent Kupfer aufgenommen hatte, so 

 dafs dieses Metall auf die Festigkeit des Eisens nicht in dem hohen Gi-ade, 

 als es gewöhnlich behauptet wird, nachtheilig einwirkt: obgleich es die 

 Festigkeit des Eisens in einem höheren Grade vermindert als der Phosphor. 



